透磁率

透磁率（とうじりつ、）または導磁率（どうじりつ）は、磁場（磁界）の強さ H と磁束密度 B との間の関係を B = μH で表した時の比例定数 μ である。単位は H/m （ヘンリー毎メートル）、あるいは N/A2 （ニュートン毎平方アンペア）。

磁界の強さ H と磁束密度 B との関係、または B-H カーブの傾きになる。実用的な強磁性磁気材料では、磁化曲線はヒステリシスをもつので、透磁率は始め小さく（初透磁率）、その後大きくなる。

真空の透磁率 μ0 との比 μr = μ/μ0 を比透磁率という。均質で等方的な媒質の比透磁率は、光学波長域では１である。

 透磁率の値の例 
以下の表を使用する場合は、強磁性体の透磁率が磁束密度によって大きく変化することに注意。例えば4 %ケイ素鋼は通常0 T付近で2000の比透磁率を持つが、最大ではにもなるG.W.C. Kaye & T.H. Laby, Table of Physical and Chemical Constants, 14th ed, Longman。十分に高い磁束密度中では磁気飽和を起こすため、どんな物質の比透磁率も1となる。
+代表的な物質における磁化率と透磁率の値 物質磁化率 χm(volumetric SI)透磁率 μ [H/m] 比透磁率 μ/μ0磁束密度最大周波数  https://metglas.com/wp-content/uploads/2016/12/2714A-Technical-Bulletin.pdf 0.5 Tにおいて 100 kHz鉄 (水素雰囲気中で焼きなましされた、99.95 % 純鉄)    ナノパーム   0.5 Tにおいて 10 kHzミューメタル   0.002 Tにおいてミューメタル  鉄コバルト合金 (高透磁率ストリップ素材)  パーマロイ    0.002 Tにおいて鉄 (99.8 % 純鉄)    ケイ素鋼   0.002 Tにおいてフェライト系ステンレス鋼 (焼きなました物)  -  1000–1800マルテンサイト系ステンレス鋼 (焼きなました物)  -  750–950フェライト (マンガン亜鉛系) > 640 (または、それ以上)100 kHz ~ 1 MHzフェライト (ニッケル亜鉛系)  –  16–640100 kHz ~ 1 MHz炭素鋼  100 0.002 Tにおいてニッケル  -  100 – 600 0.002 Tにおいてマルテンサイト系ステンレス鋼 (焼き入れ)  -  40–95オーステナイト系ステンレス鋼  -  1.003–7  The permeability of Austenitic Stainless Steel strongly depends on the history of mechanical stress applied to it, such as cold workingネオジム磁石  1.05プラチナ  アルミニウム   木材   空気 B. D. Cullity and C. D. Graham (2008), Introduction to Magnetic Materials, 2nd edition, 568 pp., p.16コンクリート (乾燥) 1真空中(μ0) 0 1.25663706212×10−6 以前は4π × 10−7と定義されていたがSI基本単位の再定義により測定値に変更された。 1, 正確に定義より水素   テフロン   サファイア   銅 or   水   ビスマス   超伝導体 −1 0 0


透磁率は磁場によって変化する。上の表に示した値は近似であり、記載の磁束密度においてのみ有効である。これらは周波数0においての値であり、実際には透磁率は一般的に周波数の関数である。高周波での透磁率は、磁場と磁束密度の間の位相差を考慮し複素数として表されることもある。

 脚注 
 注釈 

 出典 

 関連項目 
磁化率
誘電率 - 磁場ではなく電場の場合の概念。
磁場の比較
導磁率

Category:物性値
Category:磁気
Category:電磁気学